SÉANCE DU 19 MARS 1906. 6']5 



Sur le lube froid, on trouve un dépôt brillant d'apparence métallique 

 reproduisant exactement la forme du tube et mélangé, çà et là, de chaux 

 plus ou moins colorée en jaune pâle. I/examen de cette matière, au mi- 

 croscope, surtout lorsqu'elle est fortement éclairée par un rayon de soleil, 

 montre qu'elle est formée de très petits cristaux de titane, de cristaux jaunes 

 d'azoture et de chaux soit amorphe, soit cristallisée. Sur les parties du tube, 

 voisines des orifices du four, on rencontre aussi de petits cristaux bleus de 

 protoxyde de titane. La formation d'azoture de titane ne doit pas nous sur- 

 prendre étant donnée la facilité avec laquelle le titane fixe ce métalloïde. 

 On sait en effet qu'une des grandes difficultés de la préparation du titane 

 consiste dans sa puissante affinité pour l'azote et pour l'oxygène. A côté de 

 ces lames minces de titane, on rencontre aussi de petites sphères de ce 

 corps simple qui sont, le plus souvent, recouvertes d'une couche de chaux. 

 En les traitant par l'acide acétique étendu, on voit que ces sphérules sont 

 parfois hérissées de. petits cristaux. 



Nous avons répété l'expérience précédente avec iSo^ de titane carburé 

 dans les mêmes conditions de temps et de courant. Nous avons obtenu 

 une distillation de 11* de titane, ce qui est comparable à l'expérience pré- 

 cédentCi Une autre expérience, d'une durée de 6 minutes, nous a donné 

 une volatilisation de 17^. 



Pour obtenir une distillation abondante, nous avons employé un courant 

 plus intense. 3oos de titane ont été chauffés pendant 7 minutes avec un 

 courant de 1000 ampères sous 55 volts. Les vapeurs apparaissent après 

 3 minutés et elles sont abondantes à la cinquième minute. Le tube froid a 

 été recouvert d'une croûte épaisse formée de chaux et de titane distillés. 

 Les fragments de titane, placés dans le creuset, ont été complètement fon- 

 dus, mais la masse du carbure, après refroidissement, présente encore une 

 surface qui n'est pas horizontale comme pourrait la fournir une masse pâ- 

 teuse de verre soulevée par de grosses bulles de vapeurs. Dans cette expé- 

 rience, nous avons distillé 1 10^ de titane. 



Le mélange de titane et de chaux, condensé sur le tube froid, a été 

 traité par l'acide acétique étendu pendant 48 heures, de façon à dissoudre 

 la presque totalité de la chaux. Ce titane s'attaque lentement par l'acide 

 chlorhjdrique concentré et bouillant. De même, l'acide azotique et l'acide 

 sulfurique à chaud ne l'attaquent qu'avec difficulté. Ce titane se combine 

 au chlore à la température de i^o°, tandis que la fonte de titane, réduite 

 en poudre très fine, devient incandescente dans le chlore à + 350". Le 

 titane distillé brûle dans l'oxygène au rouge sombre. L'ensemble de ces 



